I MINERALI DI FERRO DELLE VALLI BERGAMASCHE. 139 



Dezzo. — Siderosìo parzialmente convertito in idrossido ferrico; 

 struttura dove compatta e dove spatica ; colore bruno oscuro, 

 polvere bruno caffè; durezza = 3,5; peso specifico =3,118. Qua- 

 lità discreta, minerale piuttosto magro. 



33.° Miniera Coino, idem; la galleria s'addentra nel Monte 

 Meraldo a circa 1000 metri sul fiume Dezzo; il banco è in dire- 

 zione sud-ovest-nord ; minerale qualità gruffona. — Siderosio in 

 massima parte trasformato in idrossido ferrico, d'aspetto terroso, 

 di colore bruno oscuro con straterelli neri d' un idrato ferrico 

 più ricco in ossido manganico; polvere bruno caffè; durezza 

 = 3; peso specifico =3,044. Minerale di qualità mediocre. 



34.° Miniera Pezzòlo, alle falde del monte Tornone, su cui 

 ergesi il pizzo Tornello ; la bocca trovasi a 200 metri dal paese 

 di Barzesto ed a pochi metri dalla strada provinciale ; minerale 

 bianco. — Siderosio a struttura saccaroide, leggermente decom- 

 posto alla superficie; contiene poca pirite intersparsa, di colore 

 grigio , polvere biondo chiaro ; durezza = 4, 5 ; peso specifico 

 = 3,649. Ivi trovansi due banchi della potenza di 1 metro a 

 l m ,20 circa; il superiore incassato nel servino, l'inferiore nel così 

 detto linguigno, che è ancora uno schisto argilloso, ma molto 

 micaceo, lontani l'uno dall'altro circa 15 metri. Questa miniera 

 è da poco tempo in attività, e la nuova galleria venne praticata 

 segnatamente per dar scolo alle acque della vecchia miniera Pez- 

 zòlo; il minerale si fonde in gran parte a Pisogne. 



35.° Idem, idem; minerale detto lignota morella. — Sidero- 

 sio decomposto fino a notevole profondità; nelle parti intatte la 

 sua struttura è saccaroide ed il colore bianco grigio, dov' è scom- 

 posto è bruno oscuro ; la polvere complessivamente di colore bruno 

 oscuro. Durezza fra 3 e 4,5; peso specifico =3,511. 



36.° Idem, idem; lignota Manca. — Siderosio superficialmente 

 decomposto, compatto, a struttura saccaroide, di colore grigio ci- 

 nereo e dotato di lucentezza vitreo-madreperlacea; polvere di co- 

 lor giallo rossigno ; durezza = 4 - 4, 5 ; peso specifico = 3,495. 



